84 jp denne, OG. M.-N. Kl. 
Magnesia und Eisenoxydul enthalten und wenn z nicht grösser als 6 ist; 
in Spinellform (oder Spinell- und Korund-), wenn sie mehr als 0.5 %o 
Magnesia und Eisenoxydul enthalten; endlich in Sillimanitform (oder 
Sillimanit- und Korund-), wenn z grösser als 6 ist und wenn Magnesia 
nichtzenthalteneist EEE 7. Die Sätze 4 und 5 sind bloss für die- 
jenigen Schmelzen völlig richtig, in welchen gleichzeitig neben Korund 
(resp. Spinell) keine thonerdefreien Silikate (Olivin) in grosser Menge 
enthalten sind, oder solche, die Thonerde in sehr unbestimmten Mengen 
(Augite) und mit Alumosilikaten gemeine Basen (CaO,Na,0) enthalten; 
die Menge des ausgeschiedenen Korunds und Spinells in den Schmelzen, 
die gleichzeitig Augit und Olivin enthalten, lässt sich daher nach der 
obigen Gleichung . . . . nicht ausrechnen, weil sich in diesen Fällen ein 
Teil der Ca0,MgO und anderer Basen an der Bildung der oben- 
genannten Silikate beteiligt... . .. « 
Morozewicz bezeichnet hier Silikatschmelzfliisse wie MaA/Si0,, 
KAISi,0,, CaAl,Si,0,, NaAlSi,0,, KAISi, Os u.s.w. — also mit 
ıNa,,K,,Ca: 142, — als mit »Thonerde gesättigte Silikatmagmen«, 
die bei hoher Temperatur fähig sind »Thonerde zu lösen« und »über- 
sättigte Lösungen« zu bilden; und diese »übersättigten Alumosikatmagmen« 
scheiden bei der Krystallisation den ganzen Überschuss von Thonerde aus. 
Es handelt sich jedoch hier nicht um »gesättigte« oder »übersättigte« 
Lösungen in dem gewöhnlichen physikalisch-chemischen Sinne dieser 
Begriffe. Vielmehr sind die Lösungen (in einander) von 42,0, und 
MeO.Al,O,.nSiO, bei genügend hoher Temperatur nicht mal als 
»gesättigte — und noch weniger als »übersättigt« — zu betrachten; 
MeO.Al,O,.nSiO, mag mit unbegrenzten Mengen von 4/,0, zusam- 
mengeschmolzen werden, vorausgesetzt, dass die Temperatur genügend 
hoch ist. Oder mit anderen Worten, Silikat und Thonerde, bezw. Alu- 
minat sind (bei genügend hoher Temperatur) völlig in einander löslich. — 
Erfahrung hierüber hat man in den letzteren Jahren durch die ausge- 
dehnten Untersuchungen von H. Moissan und Dr. Goldschmidt 
(Essen) — die letzteren über die Reduktion durch Aluminium, das zu 
Al,O, oxydiert wird — gewonnen. 
Die theoretische Erklärung von Morozewicz’s Versuchen liegt nach 
meinen Untersuchungen darin — wenn wir der Einfachheit wegen uns 
nur mit der Bildung des Korunds (und nicht des Spinells, bezw. des 
Sillimanits) beschäftigen, — dass die betreffenden Schmelzmassen aus 
Lösungen von Al,O, und MeO. 41,0, .nSiO, (CaAl, Si, Og, NaAlSi, Og 
u. Ss. w.) in einander bestehen. Deswegen krystallisiert 42,0, so lange, 
bis das Verhältnis 1Me : 142, in dem restierenden Schmelzfluss erreicht 
